1." Sept. 
1773, & 
remis Île 
29 Mars 
1777: 
so2 Mémoires DE L'ACADÉMIE ROYALE 
RE CHER CAES 
SUR LA 
COMPOSITION DU FLINT-GLASS 
Avec des vues pour le perfetlionner. 
Par M MAcQuER. 
ui L' fait, depuis quelques années, beaucoup d'expériences 
pour parvenir à faire de bon fint-glaff : elles teñdoïent 
principalement à découvrir la caufe des défauts auxquels ce 
criftal eft fi fujet. J'ai cru devoir d’abord déterminer fi la 
‘matière propre du creufet, rongée en partie, & fe mélant 
au criflal pendant fa fonte, n’étoit pas la caufe de fes filandres 
& de fa qualité gélatineufe ; j'en ai fait pour cela qui ne conte- 
noit que du minium & du fable, & auquel j'étois certain 
que le creufet n'avoit pu communiquer abfolument rien de 
fa fubftance par la précaution que j'avois prife de doubler ce 
creufet d’un enduit affez épais de fable broyé & parfaitement 
pur. Le criflal que j'ai obtenu dans plufieurs expériences de ce 
genre, étoit fort jaune, & quoique très-brillant & très-tranfpa- 
rent, j'ai reconnu qu'il avoit les mêmes défauts que tous 
ceux pour la fonte defquels on ne prend point la précaution 
que j'avois prife ; il eft décidé par ce premier travail, que ce 
n'eft point au mélange d’une partie de la terre argileufe du 
creufet dans ces fortes de criftaux, qu’on doit attribuer leurs 
imperfeions, & fi ces expériences ne m'ont point procuré 
un criflal fans défaut, tel que je l’efpérois, elles ont fervi 
du moins à déterminer un point douteux fur lequel on auroit 
toujours eu des fcrupules bien fondés, & propres à répandre 
de l'incertitude fur la caufe des imperfeétions du flint-glaff. 
Mon but ayant été, en commençant ce travail, d'examiner 
ainfi fucceflivement toutes les circonftances de la fonte de 
